한편 , 표 6 으로부터 명확 한 바 와 같이 , 시료 No . 16 은 Cr 2 O 3 의 함유량 이 0 . 0025 % 이 기 때문 에 경로 길 이 50 ㎜ 에 있 어서 의 파장 550 ㎚ 의 투과율 과 경로 길 이 50 ㎜ 에 있 어서 의 파장 650 ㎚ 의 투과율 의 차이 가 3 % 보다 크 고 , 경로 길 이 2000 ㎜ 에 있 어서 의 용융 결함 검사 의 평가 가 불량 했 다 . 또한 , 시료 No . 17 은 Cr 2 O 3 의 함유량 이 0 . 0040 % 이 기 때문 에 경로 길 이 50 ㎜ 에 있 어서 의 파장 550 ㎚ 의 투과 율 이 85 % 보다 작 은 것 에 더 해서 , 경로 길 이 50 ㎜ 에 있 어서 의 파장 550 ㎚ 의 투과율 과 경로 길 이 50 ㎜ 에 있 어서 의 파장 650 ㎚ 의 투과율 의 차이 가 3 % 보다 크 고 , 경로 길 이 2000 ㎜ 에 있 어서 의 용융 결함 검사 의 평가 가 불량 했 다 .